DES SCcIrENTCESs. s21 
Je n'ai pas befoin de dire de quelle façon on s’y prendroit 
f: on avoit un minéral qui contint en même temps de l'argent, 
du cuivre & du plomb; car je ne pourrois que répéter tout ce 
qui a été dit ci-deffus. 
TROISIÈME PARTIE. 
DÉPART par la voi sèche, des Matières d ‘argent 
culyre tenant or. 
Cesr fur les mêmes principes mentionnés dans les deux pre- 
mières parties, qu'eft fondé le départ de l'or d'avec l'argent, par 
la voie sèche, dont plufieurs Auteurs, tels que M. Schliüter, 
Cramer, Eller, &c. ont donné les procédés, mais dont la mani- 
pulation eft encore tenue fecrète dans les ateliers où elle eft en 
ufage; on peut rapporter aufli aux mêmes principes la féparation 
de l'or d'avec le cuivre. 
J'obferverai d'abord que cette opération n'a été décrite & faite 
jufqu'à préfent que par des voies docimafliques ; j'entends par-là 
toutes les opérations qui { font dans des cieufets, par conféquent 
trop en petit, tandis qu'elles peuvent l'être dans des fourneaux 
plus en grand: je parle d'après l'expérience, pour avoir fait par 
moi-même ce départ, fur lequel je n'entrerai dans aucun détail 
pour le préfent, dans la crainte de pañier les bornes que je me 
fuis prefcrites par ce Mémoire. 
Avant que de pañler au procédé que je propole, je ferai feu- 
lement remarquer que l'opération ordinaire expofe à nombre de 
détails minutieux, celui de granuler l'argent & de: le, cémenter 
enfuite avec le foufre; on f propofe par-là-une union qui ne fe 
fait pas toujours parfaitement pour peu qu'on manque d'exactitude 
dans la manipulation; d'ailleurs le foutre pur ne minéralife pas 
aufli-bien un métal quelconque, que lorqu'il-eft déjà mêlé lui- 
même avec un autre métal; la pyrite martiale ft fans contredit 
la matière la moins chère & da plus convenable pour c procédé, 
On peut ‘très-bien rapporter ceciià ce que M. Macquer dit dans 
fon Diétionnaire de Chimie, alarticle de /4 Purification de: l'or 
Mén, 1770: - Moi 
